<p align="left" class="body"><img height="108" width="431" src="images/stories/banners-13.jpg" alt="banners-13" style="margin-bottom: 10px;" /></p>
<p align="left" class="body"><span class="body">Existen                            muchos tipos de superficies que pueden ser pintadas,                            entre las más comunes se encuentran: concreto,                            metales ferrosos, aleaciones de metales no ferrosos,                            madera, plásticos, etc., las cuales presentan                            enormes diferencias entre sí y requieren técnicas                            especiales que las preparen para recibir las capas de                            pintura.<br /> <br /> La preparación de las superficies tiene como                            objetivo principal hacer que la superficie este apta                            para ser pintada. Los aspectos principales a tomar en                            cuenta son: limpieza para evitar contaminantes, adhesión                            mecánica relacionada con la rugosidad y porosidad                            de la superficie, adhesión química relacionada                            con la compatibilidad entre los materiales usados. <br /> <br /> Para cada tipo de superficie, los tres aspectos anteriormente                            nombrados se manejan de forma diferente, por lo que                            se hace necesario estudiarlos par separado.</span></p>
<p class="body"><strong><span>Preparación                            de Superficies de Concreto</span> </strong><br /> Para comenzar hay que definir los concretos y la mampostería                            en general como productos derivados de la mezcla de                            cementa, arena y en menor grado de materiales tales                            como yeso, cal, etc., que al mezclarse con agua forman                            pastas que se pueden moldear y que dejándolas                            secar quedan en forma de superficie dura. <br /> <br /> Las características más resaltantes de                            estas superficies son:<br /> <br /> <img height="7" width="9" border="0" src="http://www.pinturaspopular.com/images/vineta04.gif" /> Son de naturaleza alcalina cuando están húmedas.                            <br /> <img height="7" width="9" border="0" src="http://www.pinturaspopular.com/images/vineta04.gif" /> Son muy porosas. Forman cavidades internas. <br /> <img height="7" width="9" border="0" src="http://www.pinturaspopular.com/images/vineta04.gif" /> Son susceptibles a la formación de hongos y mohos                            en determinadas condiciones.</p>
<p class="body">Teniendo en cuenta estas características,                            se deben chequear los siguientes problemas, para asegurar                            que el concreto esta apto para ser pintado.<br /> <br /> <strong><span>HUMEDAD:</span></strong><span> </span>no debe ser mayor del 20% (absoluta), por lo                            que es aconsejable esperar mínima un mes de secado                            del concreto antes de ser pintado. En caso de que no                            se pueda esperar; se debe utilizar un Primer; para evitar                            fallas en el acabado (consultar al Departamento de Servicio                            Técnico de Pinturas Popular).</p>
<p class="body"><span><strong>ALCALINIDAD</strong></span><strong>: </strong>las superficies de concreto nuevas, cuyo panete                            final es rico en cal, generalmente son muy alcalinas                            para ser pintadas, por lo que se recomienda la utilización                            de un Primer o sellador antialcalino, para evitar así,                            posibles fallas en las pinturas. <br /> <span><br /> <strong>RELACIÓN ARENA CEMENTO:</strong></span> en vista                            que la mezcla arena -cementa agua se hace por lo general                            manualmente, esta varia mucho dependiendo del constructor.                            Para mezclas ricas en arena, se presenta una excesiva                            formación de polvo producto de la poca adhesión                            entre arenas y ligantes hacienda que la superficie sea                            frágil y porosa. En este caso, si es muy marcada                            la falla, es necesario utilizar Barniz Epoxico, para                            promover un aglutinado del exceso de arena. <br /> <br /> <strong><span>CONTAMINACIÓN CON HONGOS                            Y/O MOHO:</span></strong> en este caso se debe eliminar todo                            el hongo y/o moho antes de proceder a pintar. Para hacerlo,                            un procedimiento comúnmente usado es lavar la                            superficie con agua caliente y una solución al                            50% de claro comercial, dejándolo actuar par                            dos horas raspando fuego la superficie con un cepillo                            de cerdas duras, repitiendo los lavados de agua y claro                            si es necesario.<br /> <br /> <strong><span>REPINTADO DE SUPERFICIES EXTERIORES:</span></strong> las superficies pintadas con pinturas tipo Látex                            que han estado expuestas ala intemperie, luz solar;                            lluvias, etc., se degradan formando una capa de polvo                            o "caleo" compuesta mayormente por carbonatos                            de calcio, oxido de silicio y otros, que al cabo de                            3 años de exposición, puede llegar a tener                            mas de 100 micrones de espesor. <br /> <br /> Esta capa de polvo es muy difícil de eliminar                            ya que los métodos convencionales de lavado,                            cepillado, espatulado, etc. son inadecuados yen algunos                            casas, como cuando se usan cepillos de alambres, lo                            que se logra es agravar el problema.<br /> <br /> El procedimiento mas efectivo para estos casos es cepillar                            con un cepillo de cerdas suaves hasta eliminar el exceso                            de polvo y luego lavar agua hasta eliminar todo lo que                            pueda ser soluble. En caso de que el Caleo, además                            este acompañado de desprendimiento en forma de                            conchas y escamas, es necesario espatular toda el área                            afectada, hacer el procedimiento anterior y antes de                            aplicar el acabado final asegurarse de que todas las                            áreas cercanas al área defectuosa tengan                            buena adhesión al sustrato. <br /> <br /> <strong><span>REPINTADO DE PISOS DE CONCRETO:</span></strong> es muy común, sobre todo a nivel industrial,                            la necesidad de pintar los pisos, ya sea para señalización,                            como también para decoración o factores                            higiénicos. <br /> <br /> También es muy común que estos pisos presenten                            severas contaminaciones de grasa, aceites, residuos                            de cauchos, en fin muchos tipos de contaminantes, que                            interfieren en la buena adhesión de las pinturas                            utilizadas.<br /> <br /> El procedimiento correcto para preparar los pisos de                            concreto es el siguiente: <br /> <br /> Primero se debe eliminar todo tipo de contaminante del                            piso. Si la contaminación es de grasa o residuos                            del trafico de montacargas o de maquinarias en general,                            una forma de eliminar efectivamente esta contaminación                            es usando desengrasantes comerciales para este fin y                            si la contaminación es muy severa, se debe utilizar                            una solución de soda cáustica a1 25% en                            volumen, dejarla actuar por varias horas y lavar con                            agua caliente a presión si es posible, fuego                            se debe neutralizar la superficie con ácido clorhídrico                            a15% en agua, dejándolo actuar por 1 hora, lavando                            después con abundante agua y jabón.<br /> <br /> Si el piso a pintar es nuevo y es de concreto muy liso,                            se debe pasar directamente a agregar el ácido                            clorhídrico a1 5%, dejándolo actuar par                            30 minutos y fuego i lavar con agua limpia. Esto se                            hace con el objetivo de crear porosidad en el concreto,                            que mejorara la adherencia.<br /> <br /> <strong><span>PINTADO DE PANETES NUEVOS CON                            ESMALTES</span> </strong>ALQUÍDICOS: en este caso                            la alta alcalinidad típica de pañetes                            nuevas, puede degradar el esmalte alquídico,                            debido a que el esmalte puede reaccionar con las sales                            solubles del concreto y formar compuestos que no forman                            película, producto de una reacción denominada                            de saponificación, es decir que el esmalte se                            transforma en una pasta jabonosa que no llega a formar                            una película rígida. En estos casos recomendamos                            solicitar asistencia gratuita a nuestro Departamento                            de Servicios Técnicos quienes brindaran todas                            las informaciones para solucionar este tipo de falla.</p>
<p class="body"><strong><span>Preparación                            de Superficies de Hierro o Acero</span></strong> <br /> Internacionalmente se ha normalizado la preparación                            de las superficies metálicas ferrosas, de acuerdo                            al método de limpieza. De estas normas, la más                            completa es la que presenta la organización Steel                            Structure Painting Council (S.S.P.C.), utilizadas mundialmente                            como guía para preparación de superficies                            metálicas ferrosas y que se describen a continuación:<br /> <span style="color: #ad0000;"><br /> <strong><span>SSPC-SP1 Limpieza con Solventes</span></strong></span><br /> La limpieza con solventes es un procedimiento para remover                            materiales extraños perjudiciales tales como                            aceite, grasa, manchas y otras contaminaciones de las                            superficies de acero mediante el usa de solventes, emulsiones,                            compuestos limpiadores, limpieza con vapor o materiales                            y métodos similares los cuales involucran una                            acción solvente o limpiadora.</p>
<p class="body"><strong><span>SSPC-SP2 Limpieza                            Manual</span> </strong><br /> La limpieza manual es un método para preparar                            superficies metálicas para pintarlas, removiendo                            las cascarilla de laminado suelta, la herrumbre y la                            pintura suelta con cepillo manual, lijado manual, raspado                            manual otras herramientas de impacto o por combinación                            de estos métodos.</p>
<p class="body"><strong><span>SSPC-SP3 Limpieza                            con Herramientas Eléctricas o Neumáticas</span></strong><br /> La limpieza con herramientas eléctricas o neumáticas                            es un método para preparar una superficie metálica                            para pintarla, removiendo la cascarilla de laminado                            suelta, la herrumbre suelta y la pintura suelta con                            cepillos eléctricos o neumáticos, impacto                            eléctrico o neumático, esmeril eléctrico                            o neumático, o par la combinación de estos                            métodos.</p>
<p class="body"><strong><span>SSPC-SP4 Limpieza                            de Acero Nuevo con Llama</span></strong><br /> La limpieza de acero nuevo con llama es un método                            para preparar superficies de metales no pintados, pasando                            la llama de oxiacetileno a gran velocidad, sobre la                            superficie total y luego cepillado para remover las                            cascarillas y la herrumbre sueltas. Se intenta que toda                            la cascarilla y el 6xido suelto y otros materiales extraños                            sean removidos par este proceso, dejando la superficie                            caliente y seca a la cual se aplica la pintura anticorrosiva                            antes de que la superficie se enfríe.</p>
<p class="body"><strong><span>SSPC-SP5 Limpieza                            por Chorro Abrasivo a Metal Blanco</span></strong><br /> La limpieza por chorro abrasivo es un método                            para preparar superficies metálicas para pintarlas                            removiendo toda cascarilla de laminado, óxido,                            pintura vieja, mediante el uso de un abrasivo impulsado                            a través de una tobera o par ruedas centrífugas.<br /> <br /> Una superficie preparada A1 grado metal blanco con chorro                            abrasivo se define como una superficie con un uniforme                            gris blanco metálico, ligeramente rugosa para                            formar conveniente perfil de anclaje que permita mejor                            adherencia de la pintura. La superficie quedara libre                            de cascarilla de laminado, oxido, productos de corrosión,                            pintura o cualquiera otra materia extraña. El                            color de la superficie ya limpia puede ser afectado                            par el tipo del medio abrasivo usado.</p>
<p class="body"><strong><span>SSPC-SP6 Limpieza                            por Chorro Abrasivo a Grado Gris Comercial</span></strong><br /> La limpieza por chorro abrasivo a grado gris comercial                            se define como el método para preparar superficies                            de metal para pintarlas, removiendo las carilla de laminado,                            el oxido o las materias extrañas mediante el                            usa de abrasivos impulsados a través de toberas                            par aire comprimido o por una rueda centrífuga,                            hasta el grado aquí especificado.<br /> <br /> El acabado final de una superficie que ha sido limpiada                            mediante chorro abrasivo gris comercial puede definirse                            como aquella en la cual todo el aceite, la grasa, la                            suciedad, la cascarilla de laminado y las materias extrañas                            han sido completamente eliminados de la superficie y                            toda la herrumbre, la cascarilla de laminado y la pintura                            vieja han sido completamente removidas, con la excepción                            de ligeras sombras, rayas o decoloraciones causadas                            par manchas de herrumbre y pintura. Si la superficie                            tiene picaduras, puede encontrarse herrumbre y resto                            de pintura en el fondo de las mismas. Por lo menos 2/3                            de cada pulgada cuadrada de superficie estará                            libre de residuos visible y el resto estará limitado                            a ligeras decoloraciones, ligeras sombras o ligeros                            residuos como los mencionados anteriormente.</p>
<p class="body"><strong>SSPC-SP7                                  Limpieza por Chorro Abrasivo al Grado Superficial </strong><br /> La limpieza par chorro abrasivo al grado superficial es un método para preparar una superficie de metal para pintarla, par rápida remoción de la cascarilla de laminado suelta, herrumbre y pintura suelta, par impacto con abrasivos impulsados a través <br /> <br /> I de una tobera par aire comprimido o por una rueda centrífuga, en donde no se pretende que la superficie deba estar libre de cascarilla de laminado, herrumbre y pintura. <br /> <br /> La cascarilla residual del laminado, la herrumbre y la pintura deberán estar muy delgadas y bien adheridas. Además la superficie debe presentar una ligera rugorisidad para suministrar una buena adhesión y unión de la pintura.<br /> <br /> El acabado final de la superficie limpia con chorro al grado superficial se define como aquella en la cual toda pintura suelta, cascarilla de laminado suelta, herrumbre suelta sean removidas completamente, pero no la cascarilla, la herrumbre, y la pintura que estén firmemente adheridas.<br /> <br /> <strong>SSPC-SP8 Limpieza Quimica                                  Pickling<br /> </strong>La limpieza química es un método para preparar superficies metálicas para pintarlas, removiendo completamente la cascarilla de laminado y el oxido, por reacción química o por electrolisis o por los dos métodos. Se entiende que una superficie preparada par este método deberá estar completamente libre de toda cascarilla de laminado, oxido y materias extrañas. Aun más, la superficie deberá estar libre de: tizne, ácido y álcalis sin reaccionar.</p>
<p class="body"><strong>SSPC-SP9 Exposición Ambiental seguida de Limpieza por Chorro Abrasivo</strong><br /> La exposici6n ambiental es un método para remover o desprender la cascarilla de laminado por oxidación natural de las superficies de acero expuestas a la intemperie. La exposici6n ambiental corroe el acero, debilita y desprende la cascarilla de laminación, dejando la superficie con herrumbre después que se ha quitado la cascarilla de laminaci6n, las superficies deben limpiarse con chorro abrasivo.</p>
<p><strong>SSPC-SP10                                  Limpieza por Chorro Abrasivo al Grado casi Blanco</strong><br /> Limpieza par chorro abrasivo al grado casi blanco es un método de preparación de superficies metálicas para pintarlas removiendo toda la cascarilla de laminado, la herrumbre, la pintura y las materias extrañas, par el uso de un abrasivo impulsado a través de una tobera o por una rueda centrífuga.</p>
<p class="body"><br /> El acabado final de una superficie que ha sido limpiada mediante chorro abrasivo al grado casi blanco se define como aquella en la cual toda pintura suelta, cascarilla de laminado, herrumbre, productos de corrosión, pinturas y otras materias extrañas han sido completamente removidas de la superficie, con la excepci6n de ligeras sombras, rayas o ligeras decoloraciones causadas par manchas de herrumbre. Por lo menos un 95% de la superficie estará libre de residuos visibles y el resto se limita alas ligeras decoloraciones mencionadas antes.</p>
<p class="body"><strong>Preparación                                  de Superficies Metálicas Especiales</strong><br /> Existen metales y aleaciones, como el aluminio, el cobre, el bronce, el acero inoxidable, el hierro galvanizado y otros, que tienen características muy especiales que los diferencian de las superficies metálicas ferrosas. Estas superficies tienen tratamientos superficiales o son natural mente resistentes a la corrosión, por lo que no es aconsejable aplicar métodos de limpieza abrasiva, que pueden destruirles la película protectora. Par otro lado, todas ellas son extremadamente lisas en su superficie y muy estables químicamente, lo que dificulta la adhesión de las pinturas que se aplican sobre ellas, por lo que se hace necesario un tratamiento especial, que se explica a continuación:<br /> <br /> - Se debe aplicar lavado con solvente o desengrasantes,                                  antes de proceder con el lijado. <br /> <br /> - Lijar preferentemente con lija de agua No. 240, si la superficie lo permite. Eliminar los restos del lijado, siempre limpiando con solvente. <br /> <br /> - Aplicar una capa de Wash Primer si el ambiente es muy severo y se usaran acabados industriales, se debe aplicar una capa de Ferroguard. <br /> <br /> - Aplicar el acabado final.</p>
<p><strong>Preparación                                  de Superficies de Madera<br /> </strong>La madera es una superficie especialmente delicada en lo que respecta a su preparación. Se debe tener en cuenta que como es una superficie de origen natural contiene alto porcentaje de agua y otras sustancias en su interior que pueden entorpecer el correcto desempeño de los acabados utilizados. Lo primero que se debe chequear antes de pintar es si la madera esta seca para ser pintada, esto no debe exceder de un 15 a 20% de humedad interna. Luego se emparejar la superficie, lijando sucesivamente, preferentemente comenzando con grana No. 80 y terminando con lija No. 240 justa antes de comenzar a usar los selladores.<br /> <br /> El usa de fondos y selladores es obligatorio si se quiere obtener buenos resultados al aplicar el acabado. Lo que se debe cuidar en este caso son las recomendaciones del fabricante, esto es, respetar los tiempos de secamiento y repintado, lijar entre capas si es lo recomendado, usar los equipos de aplicación recomendados, en fin adaptarse a la hoja técnica de cada producto, ya que esto asegurara su éxito total. <br /> <br /> Para maderas expuestas a la intemperie con luz solar directa, se debe tener especial cuidado, ya que hasta ahora los recubrimientos convencionales para madera solo dan protección limitada, que en combinación con el Barniz Marino Tipo Spar, es el único sistema de comprobada resistencia para maderas expuestas al exterior. <br /> <br /> En el caso de repintado de madera envejecida, se debe eliminar el resto de pintura vieja y procurar uniformizar la superficie y asegurarse de usar pinturas compatibles con lo anteriormente usado, porque de lo contrario se tendrá que eliminar toda la pintura hasta llegar a la madera virgen.<br /> <br /> En el caso de que usen pinturas tipo Látex es aconsejable sellar las cabezas de clavos y/o uniones metálicas antes de pintar evitando así formaciones de oxido. Un consejo muy útil, es evitar en lo posible el uso de removedor de pintura, ya que como la madera es porosa, pueden quedar residuos de la cera del removedor que impidan la adhesión de la nueva capa de pintura.</p>
<p align="left" class="body"> </p>